Lantanida Journal, Vol. 8  No. 1 (2020) 1-95

## NANOENKAPSULASI ASAM STEARAT DENGAN MODIFIKASI GRAFENA mG/SA WALL-CORE SEBAGAI KOMPOSIT PERUBAHAN FASA
Saharman Gea 1 *, Vivi Purwandari 1
1 Department of Chemistry, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, USU Email : s.gea@usu.ac.id

## ABSTRACT
The  fabrication  of  phase-changed  composite  (PCC)  utilized  to  store  thermal  energy through encapsulation has been performed by utilizing the stearate acid (SA) and modified graphene  (mG)  with  sentrimoinum  bromide  (CTAB).  The  composite  was  fabricated  via latex  method,  while  the  liquid  SA  was  able  to  be  encapsulated  and  stabilized  due  to  the presence of mG. The active phase of SA altered to be a thermal storing site obtained from latent heat, while the mG wall has protective features which can prevent the leakage of SA core  during  transition  phase.  The  active  phase  itself  increased  the  thermal  conductivity from 4.93 W/mK to 7.65 W/mK with maximum storing energy for 84.8%. The stable form of mG was measured extremely low for 2 phr with average particle size of 13.68 nm. Thus, mG  wall  has  excellent  thermal  stability  and  effective  protection  in  shielding  the  SA  core which improves the thermal properties of composite.
Keywords: Nanoencapsulation, Graphene, Active Site Phase, Phase-changed Composite, Nanoemulsion.

## PENDAHULUAN
Enkapsulasi adalah sebuah proses dimana partikel kecil material ini dikemas dalam material  dinding  untuk  membentuk  kapsul.  Nanoenkapsulation  didefinisikan  sebagai teknologi  yang  mengenkapsulasi  atau  merangkum  substrat  dalam  miniatur  dan  mengacu pada inti aktif yang  dikelilingi oleh membrane polimer sebagai dinding guna melindungi inti aktif.  Mikrokapsul adalah partikel yang berdiameter antara 3-800 𝜇𝑚 dan nanocapsul merupakan koloid dengan ukuran partikel berdiameter antara 10-1.000 nm. Secara umum, sifat  fisiko  kimia  seperti  ukuran  partikel,  distribusi  ukuran,  luas  permukaan,  bentuk, kelarutan dan efisiensi enkapsulasi, dan mekanisme pelepasan dapat diubah dengan teknik enkapsulasi  dan delivery  system .  Oleh  karena  itu,  penting  sekali  memilih  teknik enkapsulasi  yang  sesuai  berdasarkan  ukuran  yang  diinginkan,  sifat  fisiko  kimia,  sifat material  inti,  dan  material  dinding.  Teknik  yang  digunakan  untuk  mendapatkan nanoenkapsulasi  lebih  kompleks  dibandingkan  mikroenkapsulasi.  Berbagai  teknik  telah dikembangkan  dan  digunakan  untuk  tujuan  mikroenkapsulasi.  Namun  emulsifikasi,
coacervation ,  inklusi  kompleks,  penguapan  pelarut-emulsifikasi,  nanopresipitasi  dan teknik  fluida supercritical dianggap  sebagai  teknik  nanoenkapsulasi  karena  dapat menghasilkan  kapsul  dalam  rentang  10-1.000  nm.  Teknik  Nanoenkapsulasi  dapat digunakan  untuk  enkapsulasi  berbagai  senyawa  bioaktif  hidrofilik  dan  lipofilik.  Teknik Emulsifikasi,  konservasi,  dan  superkritikal  larutan  digunakan  untuk  enkapsulasi  senyawa hidrofilik dan lipofilik (Assadpour, dkk, 2019). Tehnik lateks merupakan salah satu bentuk dari  teknik  emulsifikasi  berbasis  air.  Dikatakan  teknik  atau  metode  pencampuran  lateks disebabkan  pada  proses  disperse  asam  stearat    cair  menggunakan  sodium  dodeksil  sulfat (SDS),  campuran  berwarna  putih  susu  seperti  warna  lateks  dan  juga  koloid  stabil  seperti lateks.
Komposit  perubahanan  fasa  (PCC)  menyimpan  dan  melepaskan  energi  termal sebagai  panas  laten  bersamaan  dengan  perubahan  fasa,  menyediakan  suatu  mekanisme pengaturan  dan  penyimpanan  energi  termal  yang  cepat  dan  lancar (Liu,  dkk,  2010) ( Bhagyalakshmi, dkk, 2018). PCC yang memiliki panas laten tinggi menjadi material yang menjanjikan untuk mengumpulkan energi bersih dan murah dari sumber panas dan energi matahari yang berlimpah untuk penggunaan langsung atau dikonversi menjadi listrik. PCC juga potensial untuk mengatur panas yang efektif pada berbagai aplikasi seperti bangunan, industri peralatan elektronik dan ruang angkasa ( Sharif, dkk, 2015) (Kalnæs, 2015) (Ling, dkk, 2014).
PCC  memperlihatkan  bentuk  stabilitas  perubahan  fasa  yang  baik.  Akan  tetapi, matriks  polimer  yang  umum  digunakan  atau  kulit  yang  memiliki  konduktivitas  dan stabilitas  termal  yang  rendah,  dan  sifat  mekanik  yang  buruk.  Fraksi  berat  polimer  ini menurunkan  kandungan  aktif  PCC  yang  menyebabkan  menurunnya  kapasitas penyimpanan  energi  spesifik  komposit.  Akhir-akhir  ini  beberapa  matriks  karbon  berpori seperti  grafit  diperluas,  busa  karbon,  dan  busa  grafena  sering  digunakan  untuk mengimpregnasi PCC, menghasilkan bentuk stabil PCC dengan peningkatan stabilitas dan konduktivitas  termal  yang  signifikan  (Wang,dkk,  2014)  (Zeng,  dkk,2014)  (Samad, dkk,2014)  (Zong,dkk,2013).  Meskipun  demikian,  kandungan  aktif  PCC  tetap  perlu ditingkatkan guna memaksimalkan kapasitas penyimpanan energi.
Grafena  dianggap  sebagai  material  yang  menjanjikan  untuk  aplikasi  pelindung karena  sifatnya  yang  sangat  tipis,  rasio  aspek  sangat  rendah,  kuat,  dan  fleksibel  (Li,dkk, 2019) (Kwon, dkk, 2017) ( Yoo,dkk, 2014). Grafena juga digunakan untuk melapisi film polimer atau didispersikan pada matriks polimer untuk aplikasi pelindung kelembaban dan gas  (Pierleoni,  dkk,  2016)  (Yousefi,  dkk,  2013)(Chen,  dkk,  2014).  Sifat  kedap
dikombinasikan  dengan  tingginya  stabilitas  dan  konduktivitas  termal  menjadikan  grafena material  yang  luar  biasa  untuk  enkapsulasi  PCC  dalam  hal  mencegah  kebocoran  dan meningkatkan sifat termal (Dao, dkk, 2015).
Penelitian   sebelumnya tentang pembuatan nanokomposit modifikasi grafena yang berasal  dari  batubara  Sawahlunto    dengan  CTAB    dan  mendispersikan  dalam  karet  alam siklik  (KAS)  mG/KAS  (Purwandari,  dkk,  2019)  dengan  metode  pencampuran  larutan ( solution mixing ). Guna meningkatkan sifat termal dan reologi material, pada penelitian ini asam stearat ditambahkan dengan metode lateks. Pada artikel ini, dilaporkan metode cepat untuk  mengenkapsulasi  SA  dengan  mG  menggunakan  metode  lateks,  membentuk  inti- dinding  PCC mG/SA.  Metode ini hanya pencampuran sederhana lateks berbasis air terdiri dari  partikel  SA  bermuatan  negatif    dengan  dispersi  grafena  berair  dilapisi  surfaktan kationik  menginduksi  grafena  ke  permukaan  partikel  SA  oleh  interaksi  elektrostatis, membentuk  komposit  mikrokapsul  inti-dinding  (Gambar  1).  Cetak  tekan  komposit menunjukkan  bentuk  stabil  selama  perubahan  fasa,  meningkatnya  stabilitas  termal, tingginya panas laten spesifik, kinerja stabil, dan peningkatan konduktivitas termal.

## METODE PENELITIAN

## Preparation Grafena Oksida (GO-Bb)
Grafena  oksida  dibuat  dari  batubara  Sawahlunto  dengan  melalui  tahapan  proses yaitu  karbonisasi  (Purwandari,  dkk,  2019),  dan  oksidasi  dengan  metode  modifikasi Hummers (Purwandari, dkk, 2018) dan (Purwandari, dkk, 2020).

## Fungsionalisasi Grafena (mG)
Fungsionalisasi grafena dikerjakan menggunakan GO-Bb yang kemudian direduksi secara in-situ dengan  NaBH 4 sebagai  reduktor  dengan  mengikuti  prosedur  penelitian terdahulu (Purwandari, dkk, 2020).
Sebanyak  2  g    GO  (GO-Bb)  didispersikan    ke  dalam  100  ml  deinonized  water menggunakan  ultrasonikasi.  Kemudian  ditambahkan  2  g    CTAB  yang  telah  dilarutkan dalam 100 ml etanol. Kedua larutan dicampur dan diaduk selama 24 jam pada suhu kamar, kemudian ditambahkan dengan 10 ml NaBH4 1% berat dalam NaOH 2% berat dan diaduk selama  24  jam.    Diperoleh  bubuk  hitam  (mG)  yang  telah  dicuci  beberapa  kali  dengan deionized water dan alkohol dengan perbandingan 1:1, bubuk yang diperoleh dikeringkan pada suhu 60 o C sampai diperoleh berat tetap.

## Preparasi Komposit
Nanokapsul komposit dinding dan inti mG/SA dibuat dengan menggunakan metode pencampuran lateks (Gambar 1). Sejumlah 3 phr SDS dilarutkan dalam 100 ml air destilat, kemudaian ditambahkan 15 g  SA pada suhu kamar. Suhu campuran kemudian dinaikkan menjadi  90⁰C  (SA  cair),  diikuti  dengan  pengadukan  800  rpm  selama  3  jam  sampai terbentuk  SA  cair  terdispersi  dalam  air  distabilkan  oleh  SDS.  Dispersi  SA  kemudian didinginkan  sampai  suhu  kamar  membentuk  lateks  berbasis  air  mengandung  partikel  SA padat dilapisi SDS (Gambar 2a).
Pretreatment grafena (mG) sebanyak 1 phr didespersikan ke dalam 100 ml dengan ultrasonikasi selama 1 jam kemudian dituangkan ke dalam larutan lateks SA dan dilakukan pengadukan  selama  1  jam.  Dilanjutkan  dengan  penyaringan,  pencucian  dengan deionized water ,  kemudian  dikeringkan  pada  suhu  50 o C  selama  24  jam  sampai  diperoleh  komposit mG1/SA.  Hal  yang  sama  dilakukan  pada  mG  sebanyak  2  phr  yang  disebut  dengan komposit mG2/SA.
Gambar 1. Ilustrasi Pembuatan Nanoenkapsulasi
Gambar 2. (a) Lateks SAberbasis air (b) Dispersi mG dalam air (c) Dispersi mG dituang ke  lateks SA, (d) Setelah pengadukan larutan (b) dalam larutan (a)
Gambar 3. Komposit mG/SA setelah dikeringkan dan dicetak tekan

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Lateks  SA    dibuat  dengan  cara  disperse  sederhana  SA  cair  dalam  air  dengan bantuan  SDS  sebagai  stabilizer,  diikuti    pemadatan  droplet  SA  dispersi  dengan pendinginan. Metode ini memungkinkan terbentuknya  partikel SA bermuatan negatif pada permukaan  disebabkan  SDS  teradsorbsi  pada  permukaan  partikel,  sehingga  mudah terdispersi  dalam  air.  Pada  Gambar  4  (a)  dan  Gambar  4  (b)  memperlihatkan  gambar  dari partikel mG dan nanokapsul dengan SA.
Gambar 4. Analisa Ukuran Partikel Nanoenkapsulasi. Foto TEM (a) mG , (b) mG1/SA, (c) mG2/SA, (d) Histogram Ukuran Partikel Nanoenkapsulasi
Gambar  4  memperlihatkan  gambar  TEM  nanokapsul  komposit.  Komposit  ini, dienkapsulasi  atau  dibungkus  1  phr  grafena  (mG1)  dengan  mencampurkan  SA  lateks berbasis air dengan disperse berair grafena dilanjutkan dengan penyaringan, pencucian dan pengeringan.  Gambar  TEM  memperlihatkan  bahwa  ukuran  partikel  setelah  terjadi pencampuran dengan metode lateks menjadi jauh lebih kecil. Ukuran partikel Grafena atau grafena  oksida  batubara  (GO-Bb)  direduksi  secara in-situ saat  ditambahkan  CTAB  yang disebut  dengan  mG  adalah  22.669  nm,  setelah  1  phr  mG  ditambahkan  dengan  SA  lateks ukuran partikel menjadi 5,387 nm. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi partikel menjadi jauh lebih baik. Ukuran partikel 2 phr mG yang ditambahkan pada SA lateks ada kenaikan menjadi  13.68  nm.  Terlihat  bahwa  proses  enkapsulasi  dimana  grafena  yang  dimodifikasi terlebih  dahulu  dengan  CTAB  mampu  membungkus  asam  stearat  sebagai  inti.  Dengan penambahan  jumlah  grafena  sebagai  dinding  mikrokapsul,  ukuran  partikel  menjadi  lebih besar.  Dari  Gambar  5  (b)  juga  menunjukkan  bahwa  grafena  telah  membungkus  asam stearat  membentuk  komposit  nanokapsul.  Juga  tidak  terlihat  lagi  grafena  dalam  keadaan bebas yang berarti grafena secara efektif membungkus partikel-partikel SA. Gambar SEM nanokapsul komposit 5  (b) menunjukkan lembar 2 grafena yang mengkerut membungkus kuat  partikel  SA  membentuk  struktur  dinding  inti.    Hal  ini  menunjukkan  bahwa pencampuran sederhana dengan metode lateks mengandung partikel SA bermuatan negatif dan  disperse  berair  grafena  bermuatan  positif memungkinkan  untuk  terjadinya self- assembly grafena  pada  permukaan  partikel  SA  oleh  interaksi  elektrostatik.  Metode  lateks merupakan  cara  yang  mudah  dan  sederhana  untuk  membuat  PCC  enkapsulasi  berukuran nanometer dengan grafena.
Gambar 5. Foto SEM Bubuk mG dan Nanoenkapsulasi, Magnification 2.500x (a) mG, (b) mG/SA
Metode  ini  menarik  bahwa  struktur  dinding-inti  tetap  stabil  meskipun  surfaktan  telah dicuci. Seperti terjadi bersamaan dengan self-assembly membentuk struktur dinding – inti antara  dinding  grafena  dan  inti  SA  melalui  interaksi  elektrostatik  dengan  bantuan surfaktan, struktur dijaga tetap stabil dari interaksi lain, termasuk interaksi antara tumpang tindihnya  lembaran  grafena  di  dinding  seperti  tumpukan 𝜋 − 𝜋 dan  saling  kunci  lipatan pada  lembaran,  dan  interaksi  antara  grafena  dan  permukaan  partikel  SA  seperti  interaksi hidrofobik-hidrofobik,  gaya  van  der  Waals,  ikatan  hydrogen  antara  gugus  karboksilat  SA dan gugus fungsi grafena oksigen (Jing, dkk, 2018) (Wang,dkk, 2016)
Gambar 6. Melting Point ( T m ) Nanoenkapsulasi mG1/SA dan mG2/SA
Gambar  6.  menunjukkan  sifat  termal  komposit  mG/SA  yang  dikarakterisasi menggunakan DSC. Tingginya panas laten penting untuk tingginya kinerja PCC, sepanjang hal  ini  berhubungan  dengan  kapasitas  PCC  dalam  hal  menyimpan  energi.  Untuk  PCC padat-cair,  panas  laten  bergantung  pada  kristalinitas  material  aktif.  Kristalisasi  material matriks  dapat  ditingkatkan  dengan  adanya  bahan  pengisi  yang  berbeda  karena  efek nukleasi  (Abuibaid,  dkk,  2020).  Sedangkan  karakteristik  struktural  bahan  pengisi  atau kuatnya  interaksi  antarmuka  antara  bahan  pengisi  dan  matriks  dapat  menghambat kristalisasi material matriks (Azizi, dkk, 2018). Seperti ditunjukkan pada Gambar 6, panas pencairan ( ∆𝐻𝑚 ) seluruh komposit menurun saat  bertambahnya kandungan grafena. Satu alasan turunnya panas laten komposit ini adalah kurangnya kandungan SA pada komposit, yang merupakan bahan  aktif  PCC, penurunan sampai 84,8% dan 83,5%.  Penurunan yang signifikan  ini  dapat  menyebabkan  terhambatnya  efek  kristalisasi  permukaan  lembar grafena terdispersi pada matriks SA. Hal ini menunjukkan bahwa pada struktur dinding-inti komposit  yang  dibuat  dengan  metode  pencampuran  lateks,  lembar  grafena  hanya
membungkus inti SA dan tidak terdispersi pada matriks SA sehingga meminimalkan efek kristalisasi SA aktif.
Gambar 7. Analisa Konduktivitas Termal (a) mG; (b) mG1/SA; (c) mG2/SA; (d) Grafik Konduktivitas Termal Nanoenkapsulasi
Gambar  7  juga  memperlihatkan  bahwa  komposit  yang  dibuat  menggunakan kandungan  mG  lebih  kecil  (1phr)  terlihat  konduktivitas  lebih  rendah  dibandingkan kandungan  mG  yang  lebih  besar  (2  phr).  Hal  ini  disebabkan  grafena    memiliki konduktivitas  termal  yang  sangat  baik.  Nanoenkapsulasi  mG/SA  memiliki  konduktivitas termal PCC yang lebih tinggi dibandingkan mG itu sendiri. Peningkatan konduktivitas ini terkait  dengan  kerangka  tiga  dimensi  grafena  yang  memiliki  konduktivitas  termal  tinggi. Dinding grafena yang dalam hal ini sering disebut dengan cangkang grafena dari komposit nanokapsul  mampu  menutup  rapat  inti  aktif  SA  sehingga  meningkatkan  konduktivitas termal PCC.

## KESIMPULAN
Metode  lateks  sangat  efektif  digunakan  dalam  pembuatan  PCC  nanoenkapsulasi. Dispersi  berair  mG  berfungsi  sebagai stabilizer pada  enkapsulasi  dengan  asam  stearat sebagai  inti  aktif.  Fase  berminyak  SA  cair  dengan  mudah  dienkapsulasi  dan  distabilkan
oleh  dinding  grafena  dalam  medium  berair.  Solidifikasi  inti  SA  memungkinkan terbentuknya PCC nanokapsul stabil dengan dinding ultra tipis untuk aplikasi penyimpanan energi. Dinding grafena sangat efektif menjerap dan mencegah bocornya inti aktif SA pada keadaan cair selama fase transisi. Meningkatnya konduktivitas termal komposit disebabkan dinding grafena memiliki stabilitas termal dan sifat pelindung yang luar biasa, dan secara efektif bertindak sebagai pelindung inti SA untuk meningkatkan stabilitas termal komposit. Metode  lateks  ini  merupakan  cara  enkapsulasi  sederhana  yang  dapat  dilakukan  untuk melindungi material inti aktif lainnya dengan fungsionalisasi grafena sebagai dinding atau cangkang.

## Ucapan Terima Kasih
Terimakasih  kepada  Kepala  laboratorium  Kimia  Pascasarjana  Kimia  dan  Kepala Laboratorium  Polimer  Departemen  Kimia  FMIPA  USU  atas  penyediaan  fasilitas  selama penelitian ini berlangsung.

## DAFTAR PUSTAKA
Abuibaid,  A.  Z.,  &  Iqbal,  M.  Z.  (2020).  Thermally  reduced  graphene/polyethylene nanocomposites:  effects  of  graphene  on  isothermal  and  nonisothermal crystallization of polyethylene. Heliyon , 6 (3), e03589.
Azizi, M., & Honarvar, B. (2018). Investigation of thermophysical properties of nanofluids containing poly (vinyl alcohol)-functionalized graphene. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry , 133 (3), 1259-1269.
Assadpour, E., & Jafari, S. M. (2019). Nanoencapsulation: Techniques and Developments for  Food  Applications. In Nanomaterials  for  food  applications (pp.  35-61). Elsevier.
Bhagyalakshmi, P., Rajan, K., & Kumar, K. S. (2018). Experimental study on solar energy storage  using  phase  change  materials  in  spherical  shell  storage  system. Oriental Journal of Chemistry , 34 (1), 507-512.
Chen, J.-T.  Fu, Y.-J. An, Q.-F. Lo, S.-C. Zhong, Y.-Z. Hu, C.-C. et al., (2014), Enhancing polymer/ graphene oxide gas barrier film properties by introducing new  crystals, Carbon 75  443-451.
Dao,  T.D.    Jeong,  H.M.  (2015),  Novel  stearic  acid/graphene  coreeshell  composite microcapsule  as  a  phase  change  material  exhibiting  high  shape  stability  and performance, Sol. Energy Mater. Sol. Cells 137  227-234.
Dao,  T.D.  Lee,  H.-i.  Jeong,  H.M.  Kim,  B.K.,  (2013),  Direct  covalent  modication  of thermally  exfoliated  grapheme  forming  functionalized  grapheme  stably dispersible in water and poly(vinyl alcohol), Colloid Polym. Sci. 291 2365–2374.
Haghdadeh, P., Ghaffari, M., Ramezanzadeh, B., Bahlakeh, G., & Saeb, M. R. (2018). The role  of  functionalized  graphene  oxide  on  the  mechanical  and  anti-corrosion properties  of  polyurethane  coating. Journal  of  the  Taiwan  Institute  of  Chemical Engineers , 86 , 199-212.
Jing, X., Mi, H. Y., Peng, X. F., & Turng, L. S. (2018). Biocompatible, self-healing, highly stretchable polyacrylic acid/reduced graphene oxide nanocomposite hydrogel sensors via mussel-inspired chemistry. Carbon , 136 , 63-72.
Kalnæs,  S.E.    Jelle,  B.P.  (2015),  Phase  change  materials  and  products  for  building applications:  a  state-of-the-art  review  and  future  research  opportunities, Energy Build . 94, 150-176.
Kwon, S. R., Harris,  J.,  Zhou, T., Loufakis,  D.,  Boyd, J. G., &  Lutkenhaus, J. L. (2017). Mechanically  strong  graphene/aramid  nanofiber  composite  electrodes  for structural energy and power. ACS nano , 11 (7), 6682-6690.
Ling, Z. Zhang, Z. Shi, G. Fang, X. Wang, L. Gao, X.  et al., (2014), Review on thermal management systems using phase change materials for electronic components, li- ion batteries and photovoltaic modules, Renew. Sustain. Energy Rev . 31, 427-438.
Liu, C, Li, F.  Ma, L.-P.  Cheng, H.-M., (2010),   Advanced materials for energy storage, Adv. Mater . 22 E28-E62.
Li,  Y.,  Yu,  C.,  Gan,  Y.,  Kong,  Y.,  Jiang,  P.,  Zou,  D.  F.,  ...  &  Gao,  C.  F.  (2019).  Elastic properties and intrinsic strength of two-dimensional InSe flakes. Nanotechnology , 30 (33), 335703.
Li,  Y.    Samad,  Y.A.  Polychronopoulou,  K.  Alhassan,  S.M.    Liao,  K.    (2014),  From biomass  to  high  performance  solar-thermal  and  electric-thermal  energy conversion and storage materials, J. Mater. Chem. A 2 7759-7765.
Pierleoni,  D.    Xia,  Z.Y.  Christian,  M.    Ligi, S.   Minelli,  M.    Morandi,  V.    et  al.,  (2016), Graphene-based coatings on polymer films for gas barrier applications, I 96, 503- 512.
Purwandari,  V,  Gea,  S,  Wirjosentono,  B.,  Haryono,  A.,  (2019),  Functionalization  of Graphene  from  Sawahlunto  Coal  Graphite  with  Cethyltrimethyl  ammonium bromide as a Nanofiller in Cyclic Natural Rubber Matrix, Thesis for: Doctor
Purwandari,  V.,  Gea,  S.,  Wijosentono,  B.  (2019),  Analisa  XRD  Terhadap  Perubahan Struktur Dan Kristalinitas Karbonisasi Batubara Sawahlunto–Sijunjung Sumatera Barat. In Talenta Conference Series: Science and Technology (ST) (Vol. 2, No. 1, pp. 88-91).
Purwandari,V, Gea, S, Wirjosentono, B, Haryono, A, Rahayu, S, Hutapea, Y, (2020), The Exfoliation  Process  of  Sawahlunto  Coal  into  Graphene  through  The  Modified Hummer  Method, Rasayan  Journal  of  Chemistry 13  (No.1)  593-600,  DOI  : 10.31788/RJC.2020.1315473
Purwandari, V., Gea, S., Wirjosentono, B., & Haryono, A. (2018). Synthesis of graphene oxide from the Sawahlunto-Sijunjung coal via modified hummers method. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2049, No. 1, p. 020065). AIP Publishing LLC.
Sharif,  M.K.A.  Al-Abidi,  A.A.  Mat,  S.  Sopian,  K.  Ruslan,  M.H.  Sulaiman,  M.Y.,  (2015) Review of the application of phase change material for heating and domestic hot water systems, Renew. Sustain. Energy Rev . 42, 557-568.
Wang, T., Quinn, M. D., Nguyen, S. H. T., Yu, A., & Notley, S. M. (2016). Graphene films using a thermally curable surfactant. Advanced Materials Interfaces , 3 (15), 1600182.
Wang,  S.    Qin,  P.  Fang,  X.  Zhang,  Z.  Wang,  S.  Liu,  X.  (2014),  A  novel  sebacic acid/expanded  graphite  composite  phase  change  material  for  solar  thermal medium-temperature applications, Sol. Energy 99,  283-290.
Wu, S., Yan, T., Kuai, Z., & Pan, W. (2020). Thermal conductivity enhancement on phase change  materials  for  thermal  energy  storage:  a  review. Energy  Storage Materials , 25 , 251-295.
Yoo, B.M.   Shin, H.J. Yoon, H.W. Park,  H.B. (2014), Graphene and graphene oxide and their uses in barrier polymers, J. Appl. Polym. Sci . 13 39628.
Yousefi,  N.    Gudarzi,  M.M.    Zheng,  Q.    Lin,  X.    Shen,  X.  Jia,  J.    et  al.,  (2013),  Highly aligned,  ultralarge-size  reduced  graphene  oxide/polyurethane  nanocomposites: mechanical  properties  and  moisture  permeability, Compos.  Appl.  Sci.  Manuf .  49 42-50.
Zeng,  J.-L.    Gan,  J.  Zhu,  F.-R.  Yu,  S.-B.  Xiao,  Z.-L.  Yan,  W.-P.  et  al.,  (2014) Tetradecanol/expanded graphite composite form-stable phase change material for thermal energy storage, Sol. Energy Mater. Sol. Cells 127  122-128.
Zhong,  Y.    Zhou,  M.  Huang,  F.    Lin,  T.  Wan,  D.  (2013),  Effect  of  graphene  aerogel  on thermal behavior of phase change materials for thermal management, Sol. Energy Mater. Sol. Cells 113,  195-200.